Tembaga
Paduan > Komposisi

Kemiripan tampilan luar dari berbagai paduan, bersama dengan kombinasi unsur yang berbeda yang digunakan saat membuat setiap paduan, dapat menimbulkan kebingungan saat mengkategorikan komposisi yang berbeda. Ada sebanyak 400 komposisi tembaga dan paduan tembaga berbeda yang dikelompokkan secara longgar ke dalam kategori: tembaga, paduan tembaga tinggi, kuningan, perunggu, nikel tembaga, tembaga-nikel-seng (perak nikel), tembaga bertimbal, dan paduan khusus. Tabel berikut mencantumkan elemen paduan utama untuk empat jenis yang lebih umum digunakan dalam industri modern, bersama dengan nama untuk setiap jenis. Jenis sejarah, seperti yang menjadi ciri Zaman Perunggu, lebih kabur karena campuran umumnya bervariasi.
| Keluarga | Unsur paduan utama | nomor UN |
| --- | --- | --- |
| Paduan tembaga, kuningan | Seng (Zn) | C1xxxx–C4xxxx,C66400–C69800 |
| Perunggu fosfor | Timah (Sn) | C5xxxx |
| Perunggu aluminium | Aluminium (Al) | C60600–C64200 |
| Perunggu silikon | Silikon (Si) | C64700–C66100 |
| Kupronikel, perak nikel | Nikel (Ni) | C7xxxx |
Tabel berikut menguraikan komposisi kimia dari berbagai tingkat paduan tembaga.
| Keluarga | CDA | AMS | UNS | Cu [%] | Sn [%] | Pb [%] | Zn [%] | Ni [%] | Fe [%] | Al [%] | Lainnya [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuningan merah | 833 |  | C83300 | 93 | 1.5 | 1.5 | 4 |  |  |  |  |
| Kuningan merah |  |  | C83400 | 90 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Kuningan merah | 836 | 4855B | C83600 | 85 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Kuningan merah | 838 |  | C83800 | 83 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Kuningan setengah merah | 844 |  | C84400 | 81 | 3 | 7 | 9 |  |  |  |  |
| Kuningan setengah merah | 845 |  | C84500 | 78 | 3 | 7 | 12 |  |  |  |  |
| Kuningan setengah merah | 848 |  | C84800 | 76 | 3 | 6 | 15 |  |  |  |  |
| Perunggu mangan |  |  | C86100 | 67 | 0,5 |  | 21 |  | 3 | 5 | Mn 4 |
| Perunggu mangan | 862† |  | C86200 | 64 |  |  | 26 |  | 3 | 4 | Mn 3 |
| Perunggu mangan | 863† | 4862B | C86300 | 63 |  |  | 25 |  | 3 | 6 | Mn 3 |
| Perunggu mangan | 865 | 4860A | C86500 | 58 | 0,5 |  | 39,5 |  | 1 | 1 | Mn 0,25 |
| Perunggu timah | 903 |  | C90300 | 88 | 8 |  | 4 |  |  |  |  |
| Perunggu timah | 905 | 4845D | C90500 | 88 | 10 | 0,3 maks | 2 |  |  |  |  |
| Perunggu timah | 907 |  | C90700 | 89 | 11 | 0,5 maks | 0,5 maks |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal | 922 |  | C92200 | 88 | 6 | 1,5 | 4,5 |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal | 923 |  | C92300 | 87 | 8 | 1 maks | 4 |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal | 926 | 4846A | C92600 | 87 | 10 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal | 927 |  | C92700 | 88 | 10 | 2 | 0,7 maks |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal tinggi | 932 |  | C93200 | 83 | 7 | 7 | 3 |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal tinggi | 934 |  | C93400 | 84 | 8 | 8 | 0,7 maks |  |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal tinggi | 935 |  | C93500 | 85 | 5 | 9 | 1 | 0,5 maks |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal tinggi | 937 | 4842A | C93700 | 80 | 10 | 10 |  | 0,7 maks |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal tinggi | 938 |  | C93800 | 78 | 7 | 15 |  | 0,75 maks |  |  |  |
| Perunggu timah bertimbal tinggi | 943 | 4840A | C94300 | 70 | 5 | 25 |  | 0,7 maks |  |  |  |
| Perunggu aluminium | 952 |  | C95200 | 88 |  |  |  |  | 3 | 9 |  |
| Perunggu aluminium | 953 |  | C95200 | 89 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| Perunggu aluminium | 954 | 4870B 4872B | C95400 | 85 |  |  |  |  | 4 | 11 |  |
| Perunggu aluminium |  |  | C95410 | 85 |  |  |  |  | 4 | 11 | Ni 2 |
| Perunggu aluminium | 955 |  | C95500 | 81 |  |  |  | 4 | 4 | 11 |  |
| Perunggu aluminium |  |  | C95600 | 91 |  |  |  |  |  | 7 | Si 2 |
| Perunggu aluminium |  |  | C95700 | 75 |  |  |  | 2 | 3 | 8 | Mn 12 |
| Perunggu aluminium | 958 |  | C95800 | 81 |  |  |  | 5 | 4 | 9 | Mn 1 |
| Perunggu silikon |  |  | C87200 | 89 |  |  |  |  |  |  | Si 4 |
| Perunggu silikon |  |  | C87400 | 83 |  |  | 14 |  |  |  | Si 3 |
| Perunggu silikon |  |  | C87500 | 82 |  |  | 14 |  |  |  | Si 4 |
| Perunggu silikon |  |  | C87600 | 90 |  |  | 5,5 |  |  |  | Si 4,5 |
| Perunggu silikon | 878 |  | C87800 | 80 |  |  | 14 |  |  |  | Si 4 |
| Perunggu silikon |  |  | C87900 | 65 |  |  | 34 |  |  |  | Si 1 |
† Komposisi kimia dapat bervariasi untuk menghasilkan sifat mekanik